l'i'jS ACADÉMIE DES SCIENCES. 



riences sur la formation du graphite par recuit dans les fontes plus ou 

 moins riches en silicium. Ces déterminations, tout en indiquant les lois 

 générales du phénomène, tout en démontrant, en particulier, que, même 

 en Tabsence du silicium, le carbone tendait à se séparer à l'état de graphite 

 dans les fontes solides, ne comportaient pas une précision suffisante pour 

 donner une évaluation numérique de la solubilité du graphite dans le fer à 

 diverses températures. Cette détermination présente, en effet, de grandes 

 difficultés, principalement dans le cas du fer ne contenant pas de silicium, 

 par suite de la très grande lenteur avec laquelle se produisent soit la disso- 

 lution du graphite, soit la transformation du carbone combiné en graphite; 

 au cours des chauffages prolongés auxquels on est ainsi conduit pour 

 atteindre l'équilibre, il se produit, sur une épaisseur importante à partir de 

 la surface, soit une décarburation, soit une carburation, suivant le milieu 

 dans lequel on opère. 



Néanmoins, après de nombreuses expériences préliminaires, nous croyons 

 pouvoir donner les chiffres ci-dessous comme présentant une grande pro- 

 babilité. Nous avons opéré par différentes méthodes : 



a. Dissolution dans le fer solide du graphite préalablement séparé par refroi- 

 dissement. — En fondant au creusel du fer de Suède cémenté avec un excès de char- 

 bon de bois et laissant le métal fondu refroidir lentement dans le creuset, nous avons 

 obtenu un culot de fonte grise contenant 3,-5 pour loo de carbone total, dont 3,34 

 à l'état de graphite; le métal contenait environ y«ûû '^^ silicium et de manganèse, et 

 des traces de soufre et de phos|)hore. 



Des fragments de cette fonte, en forme de cubes de 4'"" de côté, étaient chaufTés à 

 différentes tecnpéralures, pendant 637 heures pour les températures au-dessous 

 de 900°, pendant 3 heures pour les tem|)ératures plus élevées, puis trempés à l'eau. On 

 les recuisait ensuite à 5oo° pour les rendre susceptibles d'être attaqués par les outils, 

 et l'on enlevait par rabotage une épaisseur de 2""" sui' les faces. On prélevait ensuite 

 de la limaille de façon à avoir la composition moyenne. 



On a obtenu ainsi les teneurs suivantes en carbone combiné, déterminé par diile- 

 rence entre le carbone total et le graphite : 





 Après chauffage à 760 o , 3 1 



» 85o o,85 



» 1000 1 ,08 



» io5o 1 ,36 



» 1080 1 ,44 



» 1 100 i ,4o 



» 1 i5o 2,47 



b. Séparation du graphite par recuit dans une fonte blanche, — En opérant 



